EBA流 鋳物製作手順

1

 １、製品図入手し、２Ｄ図面の場合は３Ｄ図面を作成する。
３Ｄ図面作成後に重量計算し、注湯計画を立てる。

Welcome to EBA kogyo & EBA machinery !!

2014年 8月

EBA流 鋳物製作手順

2

 ２、湯道・上がり・せき・金枠の分割方法など鋳造方案を検討し木型図を作成する。
 ３、製品の形状が複雑で難易度が高い場合、湯流れ解析ソフトを用いてシミュレーションし、どんな方案が良いか比較検討する。
 ４ 、 鋳 物 冷 却 時 の 収 縮 率 を 考 慮 し て 約 10 % 大 き く 木 型 を 作 る 。 木 型 完 成 検 査 後 、 離 型 剤 を 塗 布する。

CO2＆PM2.5 を削減し、環境保護に協力するため木型にこだわり、発泡スチロールを燃焼させない鋳物つくりに取り組んでいます。
Welcome to EBA kogyo & EBA machinery !!

EBA流 鋳物製作手順

3

 ５、木型に金枠を載せる
 ６、金枠にフラン樹脂を添加した鋳物砂を充填する。
約１０分後鋳物砂の固まった金枠を木型から離し上下反転、検査後焼き付き防止剤を塗布・乾燥する。
 ７、下型、中子、上型など鋳物砂で作った型を組立てる。砂型同士の隙間が製品の肉厚になる。
 ８、注湯場に移動し整列させ湯口を載せる。種類・製
品名 ・ 重 量 の表示板を 付ける

Welcome to EBA kogyo & EBA machinery !!

EBA流 鋳物製作手順

4

 ９、注湯計画に基づき材料を準備する。（銑鉄・スクラップ・リターン材、Ｃ、Ｓｉなど製品成分に合わせて配合する。）
 １０、電気炉に材料を投入・通電し溶解する。材料の溶け具合に応じて徐々に材料を追加投入する。

Welcome to EBA kogyo & EBA machinery !!

EBA流 鋳物製作手順
 １１、材料が溶けた後、CEメーター、プラズマ分光分析装置を用いて成分を検査する。
 １２ 不足成分を追加投入し再度溶解後、再検査。これを繰り返し、狙いの成分配合を達成する。

Welcome to EBA kogyo & EBA machinery !!

５

EBA流 鋳物製作手順

６

 １３ 、 約 １ ５ ０ ０℃ の 溶 湯 を 取 鍋 に 移 し 、接種剤を用いて最後に成分微調整する。また注湯前に引張試験・顕微鏡テストピースを作成する。
 １４、種類・製品名を確認し、製品型の湯口から注湯する約１４００℃（材質・形状に 合 わ せ 温 度設定す る） 。

Welcome to EBA kogyo & EBA machinery !!

EBA流 鋳物製作手順
 １５、（枠内焼鈍）鋳型内で250℃ぐらいになるまで徐冷 １６、上型と下型を分離し振動を与えて固まった砂を粉砕、ばらした砂を砂再生装置に回収し再利用する。
 １７、（応力除去焼鈍）鋳物５５０℃、溶接品６２５℃、板厚２５ミリにつき１時間保持後、炉冷。
枠内焼鈍

応力除去焼鈍（歪取焼鈍）

薄肉鋳物、小物
一般部品：薄い部分が先に固まり収縮する時、まだ溶けた状態の肉厚部分の湯が引っ張られるので引張残留応力が残る。（空洞ができる時もある＝ひけ巣）中子がある場合：鉄と砂の収縮率が異なるため鋳物に引張残留応力が残る。
冷し金を使用する場合：収縮スピードが場所によって異なるため引張残留応力が残る。

Welcome to EBA kogyo & EBA machinery !!

７

EBA流 鋳物製作手順
 １８、ショットブラストで砂を除去する
 １９、グラインダー・タガネなどで湯道やバリを除去、形を整える
 ２０、製品寸法や、硬度・表面性状など鋳物検査
 ２１、再度ショットブラストして錆や汚れを除去する
 ２２、錆止め塗装
 ２３、乾燥後、製品を機械工場へ搬送

Welcome to EBA kogyo & EBA machinery !!

８

EBA流 鋳物製作手順

９ ２４、 引 張 試 験テスト ピースをNC旋盤で削り出し、引張試験機で破断テスト
 ２５、顕微鏡テストピースをエメリーペイパーで磨き上げた後、腐食させて金属組織境界を浮き立たせ、顕微鏡にて金属組織観察
 ２ ６ 、 T E S T R E P O RT 作 成 。 も し 、引張試験または金属組織検査にて不良判定の場合、その湯で製作した 製 品 は 不良廃棄 処分、再製作となる。
 ２７、非破壊検査（X線検査、超音波検査）は外部の検査機関に委託
球状黒鉛組織ブルズ アイ
Welcome to EBA kogyo & EBA machinery !!

EBA流 鋳物製作手順

参考 鋳鉄は炭素量が多いので、振動吸収性・耐摩耗性・耐熱性・加工性など鉄鋼材料よりも優れているが、引張強さ・靱性が劣ります。
 球状黒鉛鋳鉄は耐摩耗性・引張強さが優れています。
 高 周 波 焼 入 れ に は 、 FC 3 0 0 ま た は F C D6 0 0 を 使 用 し ま す （ H Rc 4 5 - 5 5 ） 。
種類

記号

引張強さ
N/mm ²

伸び%

硬さ
HB

主な用途

FC150

150以上

-----

212以下

モーター、バーナー

FC200

200以上

-----

223以下

一般機械部品

FC300

300以上

-----

262以下

工作機械ベッド、パレット

FCD450

450以上

10以上

143-217

レバー、コラム

FCD500500以上

7以上

150-230

金型

FCD600600以上

3以上

170-270

金型、バルブリン青銅鋳物

PBC2

20以上

5以上

60以上

ウオーム歯車、軸受

アルミ合金鋳物

AC2B

14以上

1以上

70-90

シリンダヘッド

一般構造用圧延鋼

ss400

400以上

21以上

機械構造用炭素鋼（焼きならし）

s45c

570以上

20以上

167-229

機械構造用炭素鋼（焼入れ焼き戻し）

s45c

690以上

17以上

201-269

ねずみ鋳鉄（吸振性良いが、引張強度弱い）

球状黒鉛鋳鉄（引張強度・伸び良いが、吸振性劣る）

Welcome to EBA kogyo & EBA machinery !!

EBA流 鋳物製作手順
DUC T I LE I RON SOC I E T Y
振動減衰時間比較：鉄、ダクタイル、鋳物Figure 3.54 Relative Damping
behaviours of steel, Ductile andMalleable Irons and Gray Iron

参考

公表資料

圧縮降伏応力と表面硬さ

Figure 3.52 Relationship between
hardness (BHN) and compressive
yield stress

Ductile Iron Data for Design Engineers published 1990
Welcome to EBA kogyo & EBA machinery !!

E B A 流 鋳 物 製 作 手順
参考資 料

ダクタイル引張強度に及ぼすCu/Sn添加の影響
Figure3.16
Tensile properties of as-castDuctile Irons with different Cu
and Sn contents.
0.12

0.42

Ductile Iron Data for Design
Engineers published 1990
Welcome to EBA kogyo & EBA machinery !!

0.82